A questa concentrazione quindi l'elettrolito funzionerebbe come da catalizzatore, 
o da diastasi coagulante con azione infinita, se reazioni secondarie od altro non ve- 
nissero a disturbarne l'andamento e quindi senza mai ottenere la eliminazione del- 
l’elettrolito. 
Per il cloruro di sodio e per il solfato di sodio cotesto limite e coteste proprietà 
si trovano al disotto di una concentrazione 0,1°/, per cui le loro combinazioni col 
colloide sono molto meno dissociate di quelle con nitrato. 
Questo nostro modo di interpretazione è appoggiato anche dal fatto opposto, che, 
cioè, aumentando la quantità del sale in soluzione, aumenta la difficoltà di dissocia- 
zione fine ad annullarla completamente. 
E ciò si ha quando il nitrato di potassio arriva ad una quantità di 0,50 °/, il 
cloruro di sodio ad una quantità superiore a 0,25 °/, ed il solfato di sodio di 0,25 °/o. 
Con tali concentrazioni, che inibiscono ogni azione dell’acqua sul piombo sia 
all’aria libera che nel vuoto, non si può negare che non avvenga quella stessa cor- 
rosione del piombo che si ha con soluzioni meno concentrate, ovvero non si può ne- 
gare che l’acqua eserciti la sua azione come sempre. 
Cotesta azione però si inizierà soltanto ed ivi resterà, perchè il colloide piombo 
si combina coll’elettrolito, e la combinazione non più scindibile od idrolizzabile per 
l'eccesso di sale in soluzione. 
Per la qual cosa, sulla lamina si formerà una patina di cotesta combinazione, 
che si può chiamare protettiva, perchè non è attaccabile dall’ossigeno dell’aria, non 
essendo scindibile e perchè formata di piombo come il resto della lamina. 
Abbiamo detto non attaccabile perchè teoricamente così dovrebbe essere, e perchè 
anche ci avviciniamo a questo postulato teorico, operando nel vuoto; ma all’aria 
realmente si ha sempre formazione di una leggerissima quantità di ossido idrato, 
che possiamo dire proveniente da reazioni secondarie e dalla continua pressione del- 
l'ossigeno sugli strati esterni della combinazione. 
Tuttociò conferma evidentemente la supposizione che dal colloide o dagli elet- 
troliti si abbia una combinazione, di cui la stabilità sia in strettissima dipendenza 
della concentrazione, e che l'arresto della corrosione dipenda dalla concentrazione 
salina e non da altre reazioni secondarie. 
Difatti, estraendo dopo 24 ore la lamina di piombo dalla soluzione 2 °/, di ni- 
trato di potassio, ove la corrosione era stata arrestata all’ inizio, ed immergendola 
nell'acqua distillata, si ha corrosione continua ed abbondante, come nel piombo allora 
allora pulimentato. 
Cristallizzazione dell’ossido idrato di piombo. 
Nella esposizione delle nostre esperienze abbiamo più volte accennato all'aspetto 
cristallino che l'ossido idrato prende, sia che si formi in seno all'acqua distillata 
pura, sia che coaguli sulla lamina di piombo in soluzione di elettroliti. 
E ciò turbava grandemente le nostre non estese cognizioni sulla formazione dei 
cristalli; per cui eravamo convinti che fossero necessarie vere anzichè soluzioni col- 
loidali. 
CLassE DI scienze FIsicHe — Memorie — Vol. VIII, Ser. 58. 79 
